(756) 
vant leur richesse en métal. L'humidité agit bien un peu aussi, mais son 
rôle s'efface complétement devant l'influence métallique. Quant à Pin- 
fluence exercée par l’état moléculaire des substances minérales, on peut 
généralement conclure que la fusion et la cristallisation sont deux causes 
qui contribuent à rendre ces corps plus ou moins isolants. Ainsi, si l’on 
prend trois échantillons de porcelaine, cuits à des degrés différents, on 
reconnait que la conductibilité de ce corps est d’antant moindre que 
le degré de cuisson est moins élevé. Un échantillon de porcelaine dé- 
gourdie, exposé dans une chambre sèche depuis plus d’une année, a 
pu fournir, dans les conditions ordinaires de mes expériences, une 
déviation de 8 degrés; qui a disparu après un passage de six heures à 
l'étuve, et qui est devenue 28 degrés après deux jours de séjour dans ma 
caisse humide et après avoir été parfaitement essuyé. Un second échan- 
tillon plus cuit, | nées au début 2 degrés de déviation, et une dévia- 
tion nulle après le passage à l’étuve, a n 7 degrés après un sm de 
deux jours dans la caisse humide; enfin l'échantillon très-cuit n’a jamais 
rien donné, même après un séjour de deux jours dans la caisse humide, 
quand il avait toutefois été essuyé préalablement. La fusion agit donc dans 
ce cas, en bouchant les pores de la matière et en empêchant ainsi humi» 
dité de la pénétrer. 
» Avec les corps cristallisés, l'isolation est infiniment plus parfaite; le 
gypse cristallisé est celui qui donne la plus forte déviation, et, quand il est 
soigneusement essuyé, on trouve que cette déviation peut atteindre encore 
5 degrés. Le spath d'Islande et le quartz donnent une déviation de 2°, 5; 
mais ces corps condensent si facilement l'humidité à leur surface, que cette 
faible déviation pourrait bien être attribuée à cette cause. 
» Les pierres factices ou produits analogues se comportent comme les 
pierres, suivant leur degré de cuisson et de dureté. Ainsi les ciments, les 
poteries, les tuiles, les briques, les pavés de Maubeuge, etc., conduisent 
tous à un degré plus ou moins grand, et la chaleur leur fait perdre momen- 
tanément leur propriété conductrice, Nous choisissons, parmi les nom- 
breuses observations faites aux différentes heures du į jour avec ces diffé- 
rents minéraux, les quelques exemples qui suivent : 
9! m. Midi. 3h s, 6b 6. g” s. Minuit. 
tbe Pierre de Caen.:, go 58e 34e gs 66° 75° 
Le 18 sept, | Marbre vert..... 24 21 21 26 32 38 
Hygromètre ..... 43 35 o 5o 54 55 
_…«.{ Silex noir....,.. 69 47 21 a 48 n 
Le 22 sept. { Schiste dur...... 9 o 1 Eo oo : 
Hygromètre, . ... 43 20 18 27 o 43 
